Amalgamación Mexicana. 113 
esta matriz mayor gasto de sulfato de cobre en el Beneficio 
de Patio. 
Reacciones químicas verificadas desde el incorporo 
hasta rendir la torta. 
En el “incorporo” se agrega mercurio á la torta en pro- 
porción de 3 á 4 kilos por cada kilo de plata contenido en la 
referida torta. Aceptando para el caso que estudio una can- 
- tidad intermedia, ó sea 34 kilos de mercurio por los 10.8 kilos 
de plata contenidos en las diez toneladas de mineral en bene- 
ficio; y dividiendo 34000 gramos entre 200.1, peso atómico del 
mercurio, el símbolo será: es Hg = 170 Hg; y porlo tanto, 
en las diez toneladas de mineral por beneficiar, se encontra- 
rán al hacer el incorporo los siguientes compuestos: 
(362.1 kilos de sal marina= 6190 Na Cl. 
gontes 16.7 íd. de bieloruro de cobre=110 Cu Cl1,H,0 
químicos | 35.4 íd. de sulfato de sosa=110 Na,SO,10 H,O 
| 34 íd. de mercurio=170 Hg. 
disueltos en 3288.3 íd. de agua=Aq. 
Mineral de plata: 12.4 kilos de argentita =50 Ag,S 
Estudiaré ahora la acción química de los anteriores agen- 
tes entre sí; y después, su acción sobre el mineral argentí- 
fero. 
Reacciones entre los agentes químicos que se encuentran 
en el Beneficio de Patio después del incorporo. 
El cloruro de sodio y el sulfato de sosa lo mismo que el 
sulfato de cobre no ejercen ninguna acción química sobre 
el mercurio, según lo he comprobado por varios experimen- 
tos. Á esta misma conclusión llegó Sonneschmidt ” experi- 
[1] Sonneschmidt. L. c. pag. 167. 
Mem. Soc. Alzate. México. T. 21 (1904) —15. 
